( 532 ) 

 ainsi lieu à un phénomène de rochage ou à des cavités en proportion bien 

 supérieure à ce que l'on a pu constater; et il y a peu de doute que cet 

 oxyde ne soit de l'oxyde d'étain. Tandis qu'il est bien connu de tous 

 les fondenrs que, par la refoiUe du bronze ordinaire, la teneur en étain 

 diminue snccessivement à chaque refonte, et cela avec nne certaine rapi- 

 dité une série de huit essais sur des bronzes phosphoreux, renfermant des 

 proportions diverses de phosphore, a démontré qne cette diminution de 

 la teneur en étain ne se produit pas. Sur ces huit essais, en effet, la dimi- 

 nution était insignifiante sur trois, et il y avait augmentation dans cinq cas. 

 Cette augmentation doit sans doute être attribuée à la formation d'une 

 scorie renfermant du phosphate de cuivre, ce qui a pour effet de diminuer 

 la teneur de l'alliage en cuivre, et, par conséquent, d'augmenter la teneur 

 en étain. 



» 6. Les auteurs du Mémoire attribuent, en partie, la constance de 

 teneur en étain à l'existence d'une combinMison stable d'étain et de phos- 

 phore, qui n'est pas l'alliage à 2 équivalents d'étain et i de phosphore 

 (renfermant 21, 5 phosphore), qu'on obtient en chauffant de l'étain en 

 feuilles minces, en présence de la vapeur de phosphore; ou bien, en chauf- 

 fant du phosphore et de l'étain dans un tube fermé, car cet alliage est 

 peu stable. Chauffé à l'air, une partie du phosphore en est éliminée, et il 

 reste un phosphure renfermant i équivalent de phosphore et 9 d'étain 

 (soit 5,6o5 pour 100 phosphore). Ce phosphure pins fixe peut être produit 

 directement en soumettant à une chaleur graduée de l'étain en éponge, 

 bourré dans un creuset au-dessus d'une certaine quantité de phosphore. 



» 7. Des essais prolongés ont amené la constatation des propriétés qne 

 le phosphore communique au bronze ordinaire. Les caractères de l'al- 

 liage changent. La couleur, dès que la teneur en phosphore dépasse ~ 

 pour 100, devient plus chaude et semblable à celle de l'or auquel on 

 aurait ajouté une forte proportion de cuivre. Le grain de la cassure se 

 rapproche de celui de l'acier. L'élasticité est augmentée considérablement. 

 La résistance absolue sons lui effort statique devient, dans certains cas, 

 plus que double. La dureté devient également très-grande, au point que 

 certains alliages se laissent difficilement entamer par la lime. Le métal 

 fondu est d'une grande fluidité, et remplit parfaitement le moule dans ses 

 moindres détails. 



» 8. Une des propriétés les plus précieuses de cet alliage réside dans le 

 fait, que l'on est à même de lui communiquer des qualités très-diverses, en 

 variant les proportions des éléments constituants; on obtient ainsi avec su- 



